108 
A. E. ФЕРСМАНЪ. 
Количество S0 3 не опредѣлялось. Вода опредѣлялась потерей при прокаливаніи. Примѣсь карбоната кальція. 
Анализъ не могъ войти въ таблицы въ концѣ книги, такъ какъ былъ доставленъ послѣ ихъ окончанія. 
(78) Монастырь Дудень. 
Прекрасный матеріалъ, привезенный Е. М. Ряхнной лѣтомъ 1910. 
Прекраснаго качества (З-палыгорскитъ, аналогичный минералу изъ дер. Хабарской. 
Анализъ зеленаго мергеля см. ниже стр. 123. 
(79) Костино, см. Горбатовъ. 
(80) Крюки. Овраги: Малинникъ и Козій Врагъ. 
В. Амалицкій. 1. с. 1885. 70, 71. «Оврагъ Малинникъ». 
М. Мельниковъ. 1. с. 1886. 328. 
Н. Сибирцевъ. Катал, музея Ниж. Земства. Пижн. Новг. 18S6. 33. 211. 
Богатый горизонтъ палыгорскита въ красномъ и розоватомъ мергелѣ. 
(81) Павлово (древній прав, берегъ Оки). 
(Палласъ). Академия. Извѣст. СПБ. 1780. IV. 491. 
В. Амалицкій. 1. с. 1885. 32. 
М. Мельниковъ. 1. с. 1886. 328. 
Одно изъ издавна извѣстныхъ и богатыхъ мѣсторожденій палыгорскита въ ломкахъ 
алебастра. Мы читаемъ у Палласа: 
«На крутомъ берегу слои глины, желтой и красной онюки, известковаго сланца, простого гипса, алебастру, 
между коими однакожъ нерѣдко просядаетъ лучистый гипсъ и такъ называемая горная кожа». 
(82) Дер. Хабарская. 
А. Казаковъ. Матер, къ изуч. гр. цалыг. Изв. Акад. Наукъ. 1911. СПБ. 682—684. 
Матеріалъ: Великолѣпный матеріалъ былъ доставленъ Е. М. Ряхиной лѣтомъ 1910 г. 
Исключительное по богатству и чистотѣ мѣсторожденіе (3- палыгорскита. 
Огромные куски до 8 вершковъ длиной тянутся сплошнымъ горизонтомъ въ красныхъ 
мергеляхъ. Какъ и въ другихъ мѣсторожденіяхъ зеленая оторочка окружаетъ бѣлоснѣжный 
палыгорскитъ. Образцы, собранные не in situ, на бичевникѣ, сильно измѣнены, зеленая 
оторочка окислена, и минералъ вторично пропитанъ гидратами окиси желѣза. Микроско¬ 
пическое изслѣдованіе обнаружило значительную однородность, но сравнительно незначи¬ 
тельную величину кристаллическихъ волоконецъ. Въ окружающемъ мергелѣ микроскопъ 
открываетъ листочки гипса, зерна кварца, ромбоэдры кальцита и доломита и коллоидальную 
глинистую массу. 
Анализы, произведенные Казаковымъ надъ тщательно отобраннымъ веществомъ, 
привели къ слѣдующимъ результатамъ: 
VII. 
1-ый ан. 2-ой ан. Среднее. Послѣ перечисл. 
Si0 2 . 53,91 52,97 53,44 54,56 
А1 2 0 3 . 12,58 13,12 12,85 13,27 
MgO . 9,02 9,00 9,01 9,32 
CaO . 1,69 1,23 1,46 0,64 
FeO . — — 0,10 0,10 
